Държавен вестник, бр. 2, 2002 г., стр. 11

Б Р О Й  2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  11
се оставя да се изпари от пробата и след това тя се обра-
ботва директно чрез накисване във вода със стайна тем-
пература за един час, след това чрез накисване във вода
с температура 65 ± 5 °C за още един час, като от време на
време течността се разбърква. Съотношението (течност:
образец) трябва да е (100:1). Излишната вода се премах-
ва от пробата чрез изстискване, всмукване или центро-
фуга, а след това се оставя да изсъхне.
В случай че невлакнестата материя не може да се
отдели с петролен етер и вода, тя трябва да се отдели, като
се замести посоченият воден метод с друг подходящ ме-
тод, който да не засегне никоя от съставките на влакното.
Относно някои неизбелени естествени растителни влак-
на (напр. юта, влакна от кокосов орех) обикновената
предварителна обработка не премахва всички естествени
невлакнести съставки. Допълнителна обработка не се
прилага, освен ако пробата съдържа апретура, която не се
разтваря в петролен етер или във вода.
Протоколите от изпитването трябва да включват
всички подробности за методите за предварителна об-
работка, които са използвани.
I.7. Процедура на теста
I.7.1. Общи инструкции
I.7.1.1. Сушене
Всички операции по изсушаването трябва да про-
дължат не по-малко от 4 часа и не по-дълго от 16 часа
при температура от 105 ± 3 °C, което се осъществява във
вентилирана камера при затворена врата през цялото
време. Ако изсушаването продължи по-малко от 14 часа,
образецът трябва да се претегли, за да се провери дали
масата му е станала постоянна. Масата може да се смята
за постоянна, ако след по-нататъшно сушене за 60 ми-
нути отклонението от нея е по-малко от 0,05 на сто.
По време на изсушаването, охлаждането и претег-
лянето не трябва да се хващат с голи ръце филтърните
съдове, теглителните колби, образците и остатъците.
Образците се сушат в теглителна колба, чиято ка-
пачка е наблизо. След сушенето тя се запушва, преди да
се махне от камерата, и бързо се пренася до изсушителя.
Филтърният съд се суши в теглителна колба, чиято
капачка е наблизо в сушилната камера. След сушенето
тя се запушва, преди да се махне от камерата, и бързо
се пренася до изсушителя.
В случай че се използва друг уред освен филтърен
съд, операциите по изсушаване в камерата трябва да се
провеждат така, че сухата маса на влакната да може да
се установи без загуби.
I.7.1.2. Охлаждане
Всички операции по охлаждането се провеждат в
изсушителя, който трябва да е поставен близо до везни-
те. Те продължават до пълно охлаждане на теглителни-
те колби за не по-малко от 2 часа.
I.7.1.3. Теглене
Тегленето се извършва не повече от две минути след
изваждане на теглителната колба от изсушителя. Пре-
теглянето се осъществява с точност до 0,0002 g.
I.7.2. Процедура
Взема се от обработената проба образец, който тежи
най-малко 1 g. Нишката или платът се нарязва на дъл-
жини от около 10 mm, които трябва да се огледат въз-
можно най-добре. Образецът се изсушава в теглителна-
та колба, охлажда се в изсушителя и се претегля. Обра-
зецът се прехвърля в стъклен съд, определен от съответ-
ната част на конкретния метод, претегля се веднага тег-
лителната колба и се изчислява сухата маса на образеца
като разлика от двете маси. Тестът завършва по начина,
определен в съответната част на метода. Остатъкът се
разглежда под микроскоп, за да се провери дали обра-
ботката е премахнала цялото разтворимо влакно.
I.8. Изчисляване и изразяване на резултатите
Масата на неразтворимия компонент се изразява
като процент от общата маса на влакното в сместа.
Процентът на разтворимия компонент се получава като
разлика. Резултатите се изчисляват на базата на чиста
суха маса и трябва да са пригодени към (а) допустимите
отклонения и (б) коефициентите за корекция, необхо-
дими за отразяване на загубата на маса по време на
предварителната обработка и анализа. Изчисленията
трябва да се извършват по формулата, указана в I.8.2.
I.8.1. Изчисляване на частта на неразтворимия ком-
понент на базата на чиста суха маса, без да се взема под
внимание загубата на маса по време на предварителна-
та обработка.
P1 % = 100 rd/m,
където:
P1 е процентът на чистия сух неразтворим ком-
понент;
m—сухата маса на образеца след предварителната
обработка;
r—сухата маса на остатъка;
d—коефициентът за поправка на загубата на маса
от неразтворимия компонент в реактива по време на
анализа; съответните стойности за d са дадени в частта
за всеки отделен метод.
Това са нормалните стойности за d, които се прила-
гат за химически неразложени влакна.
I.8.2. Изчисляване на процента на неразтворимия
компонент на базата на чиста суха маса с промяна чрез
стандартни коефициенти и където е необходимо, чрез
коефициенти за загуба на маса по време на предвари-
телната обработка.
а1 + b1
100P1 (1 +
)
P1A% =
100
,
а1 + b1
а1 + b1
P1(1 +
) + (100—P1)(1 +
)
100
100
където:
P1A е процентът на неразтворимия компонент заед-
но с допустимите му изменения и загубата на маса по
време на предварителната обработка;
P1—процентът на чистия сух неразтворим компо-
нент, изчислен по формулата, показана в I.8.1;
а1—допустимото изменение на неразтворимия ком-
понент (вж. приложение № 1 към наредбата);
a2—допустимото изменение на разтворимия ком-
понент (вж. приложение № 2 към наредбата);
b1—загубата в проценти на неразтворимия компо-
нент, причинена от предварителната обработка;
b2—загубата в проценти на разтворимия компонент,
причинена от предварителната обработка.
Процентът на втория компонент (P2A%) се равнява
на (100—P1A%).
В случай че е извършена специална предварителна
обработка, стойностите на b1 и b2, ако е възможно, трябва
да се определят, като се подложи всеки един от чистите
компоненти на влакното на предварителната обработ-
ка, която се използва в анализа. Чисти влакна са тези,
в които няма невлакнести съставки, освен такива, кои-
то е нормално да съдържат (поради естеството на влак-
ната или поради производствения процес) и които са в
състоянието, в което присъстват в анализирания про-
дукт (неизбелени, избелени).
В случай че няма чисти компонентни влакна в със-
тава на продукта за анализ, трябва да се използват ус-
реднени стойности на b1 и b2, получени при анализ на
чисти влакна, подобни на тези, които са използвани в
състава на изпитваната смес.
Ако се прилага стандартна предварителна обработ-
ка с петролен етер и вода, коефициентите b1 и b2 като
цяло може да се пренебрегнат, освен ако се анализира
неизбелен памук, неизбелен лен или неизбелен коноп,
където стандартната загуба на маса в предварителната
обработка е 4 на сто, а също и полипропилен, за който
загубата е 1 на сто.
Ако се анализират други влакна, загубите от пред-
варителната обработка като цяло се пренебрегват в
изчисленията.